892 
W. MATHESIUS — LA FORMATION DES SCORIES DANS LA MÉTALLURGIE 
chacune une molécule d'oxyde de calcium. J'ai déjà 
indiqué en 1886 que, par analogie avec ces repré- 
sentalions, il ne doit pas pouvoir exister de com- 
binaisons de l'acide phosphorique létrabasique 
solubles dans l’eau; à ma connaissance, on n’en a, 
en effet, pas trouvé jusqu'à présent. 
A côté des combinaisons tétrabasiques de l'acide 
phosphorique et des ortho-silicates, les scories 
Thomas renferment encore des quantités plus ou 
moins élevées de spinelles, suivant que, dans l’exé- 
cution des opérations, on a plus ou moins soufflé 
et scorifié le métal. La scorie contient, en outre, 
des sulfures correspondant à une partie du soufre 
de la fonte destinée au soufflage. 
III. — EMPLOI DES SCORIES. 
Les scories formées d'oxydes et de sulfures 
métalliques, à l'exception de celles qui prennent 
naissance dans les processus aluminothermiques, 
retournent aux opéralions métallurgiques, et il n'y 
a pas lieu de nous en occuper ici. L'alumine fondue 
obtenue par voie aluminothermique, matière ana- 
logue au corindon naturel, mais le dépassant en 
pureté et en dureté, trouve un emploi comme sub- 
stance à polir ou comme matière pour la prépara- 
lion de produits céramiques présentant une rési- 
stance extraordinaire aux acides et une grande 
conductibilité thermique. Ces modes d'emploi sont 
encore en voie de développement. Les scories sili- 
catées et phosphatées ont déjà trouvé, par contre, 
une utilisation beaucoup plus étendue. A propos 
des scories silicatées, je me bornerai à parler des 
plus importantes d'entre elles, celles qui résultent 
de la métallurgie du fer dans les hauts-fourneaux. 
$ 1. — Silicates. 
L'importance économique de cette ulilisalion 
apparait auss'tôt si l'on considère que certaines 
grandes usines produisent par jour jusqu'à 3 mil- 
lions de kilogs de scories. Il y a une quarantaine 
d'années, on employait encore surtout le charbon 
de bois comme combustible dans les hauts-four- 
neaux ; les scories alors obtenues renfermaient tel- 
lement d'acide silicique que leur composition cor- 
respondait à celle des bi- ou tri-silicates. Ces scories 
sont très résistantes aux influences désagrégeantes 
des agents atmosphériques; elles peuvent être 
moulées directement à l’élat fondu et employées 
comme pierres de construction. On voit encore 
aujourd'hui, dans les régions où des hauts-four- 
neaux à charbon de bois ont élé en activité, des 
bâtiments, des murs de clôture, ele., en matériaux 
de cette sorte, qui se sont bien conservés. Aujour- 
d'hui, aussi, en Silésie supérieure, par exemple, 
cet emploi s’est conservé dans les exploitations à 
hauts-fourneaux à coke, qui fournissent, par suites 
de certaines circonstances spéciales, des scories si 
acides qu'elles résistent à la dégradation atmon 
sphérique. Par contre, en général, les hautls-four 
neaux à coke, par suite de la teneur en soufre di 
coke, travaillent avec des scories dont le degré de 
ou des voies de chemins de fer. Dans certaines 
usines, celte partie forme le dixième de la quantité 
tolale des scories ; dans d'autres, on ne peut mê 
pas songer à ce genre d'utilisation. Les énormes 
quantités qui restaient étaient encore lout récem: 
ment transportées sur les champs voisins, et l'or 
voyait en peu d'années s'élever, aulour des usinesss 
de grandes montagnes arlificielles. On a commencé 
depuis quelque temps, après que ces montagnes 
ont subi un certain processus de désagrégalion, à 
les fouiller et à en extraire les meilleurs fragmentsé 
au moyen de concasseurs et de tamis, on a préparés 
des morceaux de grosseur déterminée, qu'on a 
répandus sur les routes et les voies de chemins de 
fer, avec de bons résultats. 4 
Mais. étant donnée l'importance de la production 
des usines modernes, ce n'est qu'exceplionnel ; 
ment que le mode d'emploi précédent contrebaïance 4 
l'accroissement des collines de scories. On a done 
cherché depuis longtemps à utiliser celles-ci d'uné 
autre façon. Déjà, en 1859, MM. Lürmann, Meyer 
et Wilting, d'Osnabruck, firent connaître un pro 
cédé pour préparer des pierres de construcliom 
artificielles au moyen de scories de haut-fourneaus 
On pulvérisait la scorie refroidie lentement, mélan 
geait la poudre avec de la chaux éteinte, mettait la 
masse dans des formes et laissait les pierres sé 
durcir à l'air. Le durcissement se produisait 
comme dans le mortier à chaux ordinaire, par le 
formation de carbonate de chaux résultant de l'ac 
lion de l'acide carbonique de l'air atmosphérique 
La solidité de la pierre correspondait donc, suivant 
la qualité et la quantité de la chaux employée, dm 
celle du mortier à chaux. Le procédé se montra bea 
coup trop onéreux, parce que la pulvérisation des 
scories dures est très coûleuse, et qu’une addition 
relativement élevée de chaux est nécessaire pou 
obtenir des pierres de solidité suffisante. 
En 1870, ce procédé reçût un nouvel esso 
FE. W. Lurmann trouva le moyen d'obtenir ut 
écoulement continu de la scorie du haut-fournea 
en recevant celle-ci à l’état liquide dans un couranl 
d’eau froide, elle se granule sous forme de sable à 
grains fins, ce qui épargne une pulvérisation sub 
